( 9'^' ) 



» Lorsque le métal est entièrement dissous, sans laisser la solution se peroxyder à 

 l'air, on l'étend d'eau distillée et on la fait passer dans une fiole ou un verre de Bo- 

 hême, en lavant plusieurs fois par décantation et retenant sur un filtre les parties 

 insolubles, graphite, silice, etc. Une certaine quantité de silice peut rester dissoute 

 et devra être éliminée plus lard; mais il y a avantage à ne pas faire cette élimination 

 au début par évaporation à sec de la solution, qui contient une masse énorme de sel 

 ferreux. 



1) On neutralise en majeure j)artie l'acide libre par l'ammoniaque et ensuite par le 

 carbonate de soude, puis on ajoute de riivposulfite de soude; lorsque la coloration 

 violette a entièrement disparu et qu'il ne reste plus de sel ferrique dans la dissolution, 

 devenue complètement incolore, on y verse 2" ou S"^"^ d'une solution saturée de phos- 

 phate de soude et 20'''' environ d'une solution d'acétate de soude; on chauffe alors et 

 on porte à l'ébuUilion, qu'on entretient pendant trois quarts d'heure environ, aussi 

 longtemps qu'on perçoit la moindre odeur d'acide sulfureux. 



» Il se fait un précipité, ordinairement peu volumineux, de phosphate d'alumine 

 mèlê de soufre et contenant un peu de silice et de phosphate ferrique. Ce précipité est 

 reçu sur un filtre et lavé avec un peu d'eau bouillante, puis placé au-dessus d'une cap- 

 sule de platine et traité a chaud par 10"' ou i5'"'' d'acide chlorhydrique étendu 

 d'eau. 



» La solution est évaporée à sec et le résidu maintenu à 100° pendant une heure, 

 afin que la silice devienne complètement insoluble dans les acides. On reprend alors 

 par un peu d'acide chlorhydrique étendu, en chauffant pour redissoudre tout le phos- 

 phate d'alumine et celui de fer; on filtre pour enlever les dernières portions de silice, 

 on étend de loo'^'' d'eau froide environ et l'on renouvelle la précipitation du phosphate 

 d'alumine par la même méthode, c'est-à-dire : neutralisation presque complète de 

 l'acide par le carbonate de soude, addition d'hyposulfite à froid et, plus tard, d'un 

 mélange dissous à l'avance de 2?"' d'acétate, et 28'' d'hyposulfite, ébullition d'une demi- 

 heure et filtration sur un petit filtre en papier lavé aux acides et ne laissant pas de 

 cendres. 



» La silice et le peu de fer qui étaient restés dans le premier précipité ont été ainsi 

 complètement éliminés du second; celui-ci, après lavage à l'eau bouillante, est séché, 

 calciné et pesé. 



» Le phosphate d'alumine ainsi obtenu (PhO' Al^O') renferme 2-3, '|5 pour 100 d'a- 

 luminium. 



» L'opération entière ne (lemanrle que quelques heures et donne dos ré- 

 sultats exacts. >' 



